## PENGARUH PENAMBAHAN GENTENG PRESS JATIWANGI DAN DAMDEX TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Fajar Rizky Putranto 1 , Syaiful 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: fajar82555@gmail.com; syaiful@ft.uika-bogor.ac.id

## ABSTRAK
Komposisi campuran bahan penyusun beton (semen, agregat kasar, agregat halus, air dan aditif) sangat  mempengaruhi  kekuatan  beton  struktur.  Dengan  demikian  diperlukan  perencanaan  campuran ( mix design ) agar beton dapat memenuhi spesifikasi teknik yang ditentukan. Penelitian mengenai kuat tekan beton dengan menggunakan agregat pecahan genteng press jatiwangi dan bahan additive bermerk damdex pada  campuran  beton  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  masing-masing  bahan terhadap  kuat  tekan  beton.  Sampel  dibuat  dengan  berdasarkan  perhitungan  campuran  beton  metode British DOE, dengan perbedaan pada kadar agregat. Berdasarkan hasil uji kuat tekan beton rata – rata pada  sampel  dengan  penambahan  agregat  kasar  genteng  press  jatiwangi  sebanyak  40%  dan  bahan additive damdex sebesar 1,5%, terjadi peningkatan kuat tekan beton sebesar 92,41%, dan pada sampel dengan penambahan agregat kasar genteng press jatiwangi sebanyak 50% dan bahan additive damdex sebesar 2,5%, terjadi peningkatan kuat tekan beton sebesar 87,18%. Dari hasil kuat tekan beton rata – rata yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan bahan genteng press Jatiwangi dan bahan additive damdex pada campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton. Kata Kunci : kuat tekan beton, agregat kasar, genteng press Jatiwangi, Damdex

## ABSTRACT
The composition of the mixture of concrete ingredients (cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and additives) greatly affects the strength of the concrete structure. Thus, a mix design is required so  that  the  concrete  can  meet  the  specified  technical  specifications.  Research  on  the  compressive strength of concrete using Jatiwangi roof-tile aggregate and additive Damdex in the concrete mixture was carried out to determine the effect of each material on the compressive strength of the concrete. The samples were made based on the calculation of the British DOE concrete mixture with differences in  aggregate  content.  Based on  the  results  of  the  average  concrete  compressive  strength  test,  in  the sample with the addition 40%  coarse aggregate of Jatiwangi roof-tile and additive damdex by 1.5%, there was an increase in the compressive strength of the concrete by 92.41%, and in the sample with the addition 50% coarse aggregate of Jatiwangi roof-tile and additive damdex by 2.5%, there was an increase  in  the  compressive  strength  of  the  concrete  by  87.18%.  From  the  results  of  the  average compressive strength of the concrete obtained, it can be concluded that the addition of Jatiwangi rooof- tile and additive damdex to the concrete mixture can increase the compressive strength of the concrete.
Key words : concrete compressive strength, coarse aggregate, Jatiwangi roof-tile, Damdex.

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  yang  dihadapi  para  perencana  adalah bagaimana  merencanakan  komposisi  dari  bahan- bahan  penyusun  beton  tersebut  agar  dapat memenuhi  spesifikasi  teknik  yang  ditentukan. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai  kuat  tekan  beton  dengan  menggunakan agregat pecahan genteng press jatiwangi dan bahan additive  bermerk damdex pada  campuran  beton. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pengaruh penambahan  genteng press jatiwangi dan damdex terhadap  kuat  tekan  beton.  Peneliti  melakukan penelitian  dengan  menggunakan  bahan  tambah agregat  genteng press jatiwangi  dimana  genteng press jatiwangi  merupakan  bahan  bangunan  yang biasa digunakan sebagai penutup atap yang berasal dari  Daerah  Jatiwangi  dengan  bahan  baku  dari tanah  liat.  Selain  itu  juga  dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan bahan additive damdex yang digunakan  sebagai  bahan  mempercepat  waktu
perekatan  pasta  semen  dan  waktu  pengeringan. Mutu beton yang akan digunakan yaitu mutu beton K-250. Metode yang akan dipakai pada penelitian ini  menggunakan  metode  British/DOE  yaitu metode yang dipakai sebagai standar perencanaan oleh  departemen  pekerjaan  umum  dan  dimuat dalam standar  SNI.T-15-1990-03.  Benda  uji  yang digunakan yaitu benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Pada penelitian ini penambahan  genteng press jatiwangi  dan  bahan additive damdex diharapkan  dapat  meningkatkan kuat tekan beton.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  yang  dicari  nilai  kuat  tekan beton  dengan  mutu  beton  yang  direncanakan  K- 250.  Masing  –  masing  campuran  benda  uji  beton dicampur  dengan  bahan  tambah  genteng  press jatiwangi  sebesar  20%,  30%,  40%,  50%  dan menggunakan bahan additive damdex sebesar 1%, 1,5%,  2%,  2,5%.  Bahan  –  bahan  yang  dipakai
dalam penelitian ini adalah semen portland tipe I, pasir, batu pecah, genteng press jatiwangi, air dan damdex sebagai bahan kimia tambahan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  eksperimen,  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  menyelidiki  hubungan  sebab akibat  antara  satu  dengan  yang  lain  dan membandingkan  hasilnya  sehingga  menjadikan sebuah  inovasi.  Benda  uji  yang  dibuat  dalam penelitian ini adalah beton ringan kubus yang mana nantinya akan diuji kuat tekannya.
Tahapan penelitian terdiri dari persiapan, pengujian  sifat  fisik  agregat,  perhitungan  mix design  dengan  metode  British  DOE,  pengecoran, perawatan sampel, uji kuat tekan dan analisis hasil pengujian.  Alur  tahapan  penelitian  dapat  dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1 Diagram alir penelitian
Data  yang  diambil  dalam  pengujian  ini  meliputi data  pengujian  pemeriksaan  berat  jenis  semen, pemeriksaan  berat  jenis  agregat,  analisa  saringan agregat halus dan kasar, analisa saringan lolos no. 200,  pemeriksaan  kadar  lumpur  dalam  agregat halus,  pemeriksaan  kadar  organik,  pemeriksaan kadar  air  agregat,  pemeriksaan  keausan  agregat kasar  dengan  mesin  LA,  perhitungan  campuran beton,  percobaan slump beton  dan  pemeriksaan kuat tekan beton. Menurut  SNI  1972-2008, pengujian slump adalah salah satu cara mengukur homogenitas dan tingkat kelecakan  suatu  adukan.  Pengertian  nilai slump
sendiri  adalah  besarnya  penurunan  adukan  yang ditinjau  dari  alat  uji  yaitu  kerucut abrams. Nilai slump berbanding  lurus  dengan  kadar  air  adukan beton,  dan  akan  berbanding  terbalik  dengan kekuatan beton.
Setelah  beton  ringan  selesai  dibuat,  maka  beton harus dirawat agar mempunyai kualitas yang baik. Perawatan  benda  uji  umumnya  adalah  dilakukan dengan cara membasahi benda uji agar kelembapannya  terjaga.  Perawatan  seperti  ini dimaksudkan untuk mendapatkan kuat beton yang tinggi, menjadikan beton semakin awet, kedap air, dan  benda  uji  tahan  aus.  Menurut  SNI  03-3976- 1995,  beton  harus  berada  dalam  posisi  lembab minimal sampai berumur 7 hari. Menurut Gambhir (1986)  menutup  beton  dengan  kain  basah merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjaga kelembapan beton. Proses ini sebaiknya dilakukan hingga  beton  berumur  28  hari.  Namun  pada penelitian  kali  ini  proses  perawatan  beton  yaitu dengan  merendam  beton  ke  dalam  air  selama  28 hari hal ini dilakukan agar hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan FM-5428 tentang beton dan masonri, faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kekuatan beton adalah curring dan lamanya waktu curring .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengujian bahan campuran beton

## 3.1.1 Pengujian pasir
Pengujian  pasir  meliputi  pengujian  kadar  lumpur, pengujian kadar air, pengujian berat volume pasir dan  pengujian  gradasi  pasir.  Hasil  pengujian diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel 1 Sifat fisik agregat halus No. Parameter Satuan Nilai 1. Kadar air agregat % 3,80 2. Kadar Lumpur % 8,60 3. Berat Volume gr/cm 3 1,63 4. Kelas gradasi Zona 2 (Sumber: Hasil pengujian)
Kurva analisis gradasi agregat halus diperlihatkan pada gambar 2.

## 3.1.2 Pengujian agregat kasar
Pengujian agregat kasar (batu pecah dan pecahan genteng),  terdiri  dari:  uji  kadar  air,  uji  berat  isi agregat, uji gradasi, dan uji keausan agregat).
Tabel 2 Sifat fisik agregat kasar No. Parameter Satuan Batu pecah Pecahan genteng 1. Kadar air agregat lolos #1/2” % 3,7 9,25 2. Kadar air agregat lolos #3/8” % 5,8 10,07 3. Berat Isi gr/cm 3 1,37 0,95 4. Derajat keausan % 31,18 45,26
(Sumber: Hasil pengujian)

## 3.2 Perhitungan campuran
Perhitungan campuran beton direncanakan setelah pemeriksaan  bahan  selesai  dilaksanakan  dan didapat  data  –  data  yang  diperlukan.  Dalam perhitungan  campuran  beton  ini  metode  yang digunakan adalah metode British Doe. Komposisi agregat  kasaar  dan  aditif  masing  –  masing campuran beton diperlihatkan pada tabel di bawah ini
Tabel 3 Komposisi campuran beton
No. Kode campuran Perbandingan berat terhadap berat total agregat kasar Kadar
Damdex Batu pecah Pecahan genteng 1. A-1 (kontrol) 100% - - 2. A2 – B1 80% 10% 1% A2 – B2 80% 10% 1,5% A2 – B3 80% 10% 2% A2 – B4 80% 10% 2,5% 3. A3 – B1 70% 30% 1% A3 – B2 70% 30% 1,5% A3 – B3 70% 30% 2% A3 – B4 70% 30% 2,5% 4. A4 – B1 60% 40% 1% A4 – B2 60% 40% 1,5% A4 – B3 60% 40% 2% A4 – B4 60% 40% 2,5% 5. A5 – B1 50% 50% 1% A5 – B2 50% 50% 1,5% A5 – B3 50% 50% 2% A5 – B4 50% 50% 2,5%
(Sumber: Hasil pengujian)

## 3.3 Hasil uji kuat tekan beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  saat  umur beton telah mencapai 7, 14, 21 dan 28 hari. Hasil uji kuat tekan diperlihatkan pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 Hasil uji kuat tekan beton No. Kode Sampel Umur Rencana Kuat tekan (kg/cm 2 ) Sampel Rata - rata 1. A4 – B3 7 hari 313,85 364,41 320,82 432,41 390,56 2. A5 – B4 7 hari 327,79 359,18 313,85 355,69 439,38 3. A5 – B4 14 hari 327,79 369,64 376,62 401,03 373,13
(Sumber: Hasil pengujian)

## 3.4 Pembahasan hasil pengujian
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan,  substitusi agregat  kasar  berupa  pecahan  genteng  Jatiwangi sebanyak 40% dan additive damdex sebanyak 2% (sampel A4 – B3) meningkatkan kuat tekan beton sebesar  92,4%  dari  beton  normal,  dan  substitusi agregat  kasar  berupa  pecahan  genteng  Jatiwangi sebanyak  50%  dan additive damdex  sebanyak 2,5% (sampel A5 – B4) meningkatkan kuat tekan beton sebesar 87,18% dari beton normal.
Peningkatan kuat tekan diperlihatkan pada gambar di bawah ini.
Gambar 3 Perbandingan kuat tekan beton rata – rata pada berbagai benda uji (Sumber: Hasil pengujian)

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  hasil  pengujian  kuat tekan  beton  dengan  menambahkan  agregat  kasar genteng  press  jatiwangi  dan  bahan additive damdex  dimana  hasil  yang  didapatkan  benda  uji beton yang mencapai kuat tekan beton rata  – rata yang  telah  direncanakan  adalah  benda  uji  beton dengan campuran agregat genteng press jatiwangi sebesar  40%  dan  bahan additive damdex  sebesar 2%  pada  umur  7  hari,  hasil  yang  diperoleh  yaitu 364,41  kg/cm 2 dan  benda  uji  beton  dengan campuran agregat genteng press jatiwangi sebesar 50%  dan  bahan additive damdex  sebesar  2,5% pada umur 7 hari dan 14 hari, hasil yang diperoleh yaitu 359,18 kg/cm 2 dan 369,64 kg/cm 2 .
Dari  hasil  kuat  tekan  beton  rata  –  rata  yang diperoleh  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
penambahan  bahan  genteng  press  Jatiwangi  dan bahan additive damdex  pada  campuran  beton sangat mempengaruhi nilai kuat tekan beton yaitu dapat meningkatkan kuat tekan beton yang terjadi. Perlu  diadakan  studi  lebih  lanjut  terhadap pemakaian  agregat  kasar  genteng  press  jatiwangi dan bahan additive damdex dengan mix design dan jumlah  sampel  yang  lebih  banyak  lagi  supaya mendapatkan  data  yang  lebih  baik.  Studi  lebih lanjut  harus  menggunakan gradasi  agregat kerikil yang lebih baik lagi supaya mendapatkan hasil kuat tekan  lebih  baik  sebagai  pembanding  bagi  beton campuran yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Department of The Army Headquarters (1998). FM 5- 428 Concrete and Masonry. Washington D.C. Badan  Standarisasi  Nasional.  (2008). SNI  03-1972-
2008. Cara Uji Slump Beton. Jakarta: BSN.
Badan  Standardisasi  Nasional.,  (1995). SNI  03-3976- 1995  Tata  Cara  Pengadukan  Pengecoran  beton . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. Damdex  Indonesia  1984. Bahan  Pelapis  Anti  Bocor Pengeras Beton Semen Instan. Depok: PT. Prima Graha Bangun Tunggal. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1990) SNI.T-15-1990- 03  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal . Jakarta.
Gambhir.  M.L.  (1986). Concrete  Technology .    New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Kardiyono.  (2007), Teknologi  Beton .  Yogyakarta: Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Pabrik  HND  Genteng  H.  Uhad.  (1995). Pembuatan Genteng Jatiwangi. Majalengka.